SULLA CEMENTAZIONE DEGLI ACCIAI AL CROMO 



559 



vaino giù adoperati nelle precedenti ricerche sulla cementazione 

 degli acciai al nichelio: come quelli che abbiamo altra volta 

 dimostrato fornire zone cementate appartenenti a due tipi distinti 

 fondamentali. Il terzo cemento adoperato è il cemento " misto „ 

 risultante dall'azione contemporanea dell'ossido di carbonio (o 

 dell'anidride carbonica) e del carbone. Abbiamo già dimostrato 

 in precedenti pubblicazioni (*) come tale cemento — la cui 

 azione carburante caratteristica è dovuta ancora esclusivamente 

 all'azione specifica dell'ossido di carbonio - — permetta di otte- 

 nere risultati di notevole importanza pratica: così che abbiamo 

 ritenuto interessante esaminare con precisione lo speciale modo 

 di agire di questo cemento suH'acciaio al cromo. 



Sia per l'esecuzione delle cementazioni come per la deter- 

 minazione del carbonio negli strati successivi (dello spessore di 

 0,2 mm.) delle zone cementate seguimmo esattamente gli stessi 

 metodi sperimentali che abbiamo già descritti nelle varie Note 

 precedenti. 



Riferiamo, quindi, senz'altro i risultati delle nostre espe- 

 rienze, raccogliendoli in tre serie, comprendenti ciascuna delle 

 cementazioni eseguite mediante lo stesso cemento. 



I* Serie (Etilene). 

 a) Ce menti (zioìU' di cinque ore a 950^, con litri 8,2 di etilene 



(Fig. 1) (**). 



N.° d'ordine Profondità 

 dello strato (mm.) 



1 

 3 

 5 



7 

 11 



Carbonio °/d 



Determinazione Determinazione 



Media 



1,40 



1,03 



0,93 



0,705 



0,41 



n V. questi Rendiconti, 1910. 



(**) La linea orizzontale tracciata in ogni diagramma corrisponde alla 

 concentrazione iniziale del carbonio nell'acciaio sottoposto alla cementazione. 



